## STUDI MECHANICAL PROPERTIES MATERIAL CARBON FIBER REINFORCED
POLYMER PRODUK LOKAL
Bisma Keshava 1 dan Usman Wijaya 2
1 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Kristen Krida Wacana, Jl. Tanjung Duren Raya No. 4 Jakarta bisma.2018ts009@civitas.ukrida.ac.id
2 Program studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Kristen Krida Wacana, Jl. Tanjung Duren Raya No. 4 Jakarta usman.wijaya@ukrida.ac.id
Masuk: 18-06-2023, revisi: 25-06-2023, diterima untuk diterbitkan: 01-07-2023

## ABSTRACT
Carbon fiber reinforced polymer (CFRP) is a material that can be used to strengthen building structures. This study aims to test two CFRP material types, CFRP-A and CFRP-B, for structural strengthening. CFRP-A is an imported product, while CFRP-B is a locally produced product with more than 40% domestic content. Using local materials in CFRP  aims  to  reduce  costs  for  strengthening  building  structures.  In  this  study,  structural  strengthening  of  beam elements with CFRP-A and B was carried out, where there was an increase in the shear strength of the existing beam structure by 31.147% and 25.154%, respectively. In addition, flexural strength also increased from the existing beam structure, which was 35.431% and 21.515% for CFRP-A and CFRP-B, respectively. From the results of this study, it is  clear  that  CFRP-A  is  superior  for  shear  and  flexural  strengthening.  However,  CFRP-B,  a  local  product  with a difference in shear strength increase from CFRP-A of 5.993% and at a relatively cheaper cost, can be considered for shear strengthening. Therefore, CFRP strengthening is an alternative to structural strengthening because it is easy to use, does not require much labor, and does not require many connections.
Keywords: Local CFRP; Strengthening; Beam; Flexural; Shear

## ABSTRAK
Carbon  fiber  reinforced  polymer (CFRP)  merupakan  material  yang  dapat  digunakan  untuk  memperkuat  struktur bangunan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dua  jenis  material  CFRP,  yaitu  CFRP-A  dan  CFRP-B,  sebagai perkuatan struktural. CFRP-A adalah produk impor yang tersedia di pasar Indonesia, sedangkan CFRP-B merupakan produk yang diproduksi secara lokal dengan tingkat kandungan dalam negeri lebih dari 40%. Penggunaan bahan lokal dalam  CFRP  bertujuan  untuk  mengurangi  biaya  dalam  memperkuat  struktur  bangunan.  Dalam  penelitian  ini, dilakukan perkuatan struktural pada elemen balok dengan CFRP-A dan B, dimana terjadi peningkatan kuat geser dari struktur  balok existing masing-masing  sebesar  31,147%  dan  25,154%.  Selain  itu,  kuat  lentur  juga  meningkat  dari struktur  balok existing yaitu  sebesar  35,431%  dan  21,515%  untuk  CFRP-A  dan  CFRP-B.  Dari  hasil  penelitian  ini terlihat jelas bahwa CFRP-A lebih unggul untuk perkuatan geser dan lentur. Namun CFRP-B yang merupakan produk lokal dengan perbedaan peningkatan geser dari CFRP-A sebesar 5,993% dan dengan biaya yang relatif lebih murah, CFRP-B dapat dipertimbangkan untuk perkuatan geser. Oleh karena itu, secara keseluruhan perkuatan CFRP dapat dipertimbangkan sebagai alternatif perkuatan struktur karena mudah digunakan, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, dan tidak memerlukan banyak sambungan.
Kata kunci: CFRP Lokal; Perkuatan; Balok; Lentur; Geser

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak pernah lepas dari ancaman gempa bumi, baik gempa bumi vulkanik maupun  tektonik,  sehingga  bangunan  di  Indonesia  rawan  terhadap kerusakan bangunan.  Upaya  perkuatan  struktur perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas elemen struktur setelah terdampak gempa. Selain gempa bumi terdapat beberapa  faktor  yang  dapat  menyebabkan  dibutuhkannya  perkuatan  struktur,  seperti  perubahan  fungsi  bangunan, perubahan beban, dan penurunan mutu beton (Setiawan et al., 2020). Dalam melakukan perkuatan struktur, salah satu material yang digunakan adalah fiber reinforced polymer (FRP) yang memiliki variasi jenis, seperti karbon ( carbon ) dan kaca ( glass ).
FRP  yang  menggunakan  karbon  memiliki  ketahanan  dan  kekuatan  yang  lebih  tinggi  daripada  FRP  berbahan  kaca (Abbood et al., 2021). Namun, jika dilihat dari segi biaya, FRP yang menggunakan bahan kaca relatif lebih murah dibandingkan dengan yang menggunakan bahan karbon. Properti mekanis FRP dipengaruhi oleh metode manufaktur
Studi Mechanical  Properties Material Carbon  Fiber Reinforced Polymer Produk Lokal
pembuatannya. Misalnya, metode hand layup dan printed parts menghasilkan kekuatan FRP yang berbeda (Chen et al., 2021). Selain metode manufaktur FRP yang memiliki pengaruh terhadap properti mekanis FRP, jumlah lapisan CFRP memiliki pengaruh pada peningkatan kuat lentur yang di mana jumlah maksimal lapisan perkuatan lentur dan geser dengan CFRP maksimal adalah sebanyak 3 lapis (Sumargo et al., 2014).
Dalam  melakukan  perkuatan  struktur,  terdapat  beberapa  metode  yang  dapat  digunakan  yaitu  metode concrete jacketing,  steel  jacketing, dan  CFRP  (Sudarsana  &  Sutapa,  2007).  Dari  ketiga  metode  perkuatan  tersebut,  CFRP memiliki keunggulan karena ringan serta pemasangannya cepat dan mudah dibandingkan dengan metode perkuatan struktur  lainnya.  Selain  itu,  CFRP  juga  memiliki  beberapa  kelebihan  lainnya,  seperti  tahan  korosi,  kekuatan  yang tinggi, dan stabilitas dimensi. CFRP dapat digunakan sebagai perkuatan pada kolom, balok, dan lantai (Widyaningsih et al., 2016). Oleh karena itu, CFRP sering menjadi pilihan utama karena tidak menambah beban pada saat perkuatan.
Di  sisi  lain,  CFRP  juga  memiliki  beberapa  kekurangan.  Pertama,  biayanya  relatif  mahal  karena  sebagian  besar materialnya masih harus diimpor. Hal ini mengakibatkan biaya penggunaan CFRP menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan metode perkuatan struktur lain, seperti concrete jacketing dan steel jacketing. Selain itu, CFRP juga rentan terhadap degradasi pada lingkungan asam (Shetty et al., 2022). Faktor lingkungan, seperti lingkungan yang bersifat asin,  berpengaruh  pada  kinerja  FRP(Ahmed  et  al.,  2020) suhu  yang  tinggi  juga  dapat  mengurangi  kekuatan  FRP dibandingkan dengan suhu ruangan (Reid et al., 2014).
Penggunaan material CFRP yang berasal dari impor menyebabkan biaya yang dikeluarkan menjadi relatif lebih mahal sehingga diperlukan alternatif untuk mengurangi biaya tersebut. Salah satu alternatif untuk membuat CFRP menjadi lebih  ekonomis  adalah  memproduksi  CFRP  dengan  material  lokal.  Penggunaan  material  lokal  untuk  pembuatan CFRP, seperti karbon dan material penyusun lainnya, dapat membantu menekan biaya produksi karena bahan-bahan tersebut diproduksi di Indonesia dan memenuhi persyaratan tingkat kandungan dalam negeri minimal sebesar 40% (Wibowo, 2022). Penting untuk dicatat bahwa penggunaan material lokal untuk pembuatan CFRP, terutama karbon, harus berasal dari Indonesia agar dapat mengurangi biaya produksi secara efektif.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  properti  mekanis  CFRP  lokal  dan  menerapkannya  pada  elemen struktur, seperti kolom dan balok, guna memahami perilaku CFRP lokal tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan dua sampel CFRP yang sudah tersedia di pasar Indonesia. Salah satu sampel merupakan produk impor yang umumnya beredar  di  pasaran,  sementara  sampel  yang  lain  merupakan  produk  lokal  dengan  tingkat  kandungan  dalam  negeri (TKDN) minimal sebesar 40%.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan dua sampel CFRP dengan jenis unidirectional , yaitu sampel CFRP-A dan CFRP-B, yang memiliki geometri sesuai dengan standar ASTM-D3039 seperti terlihat pada Gambar 1. CFRP-A adalah produk yang sudah beredar di pasaran Indonesia dan menggunakan material impor, sementara CFRP-B merupakan produk lokal yang memenuhi persyaratan TKDN minimum 40% untuk material penyusunnya. Sampel CFRP memiliki panjang 250 mm dan lebar 15 mm dengan panjang grip sebesar 50 mm. Sebelum dilakukan pengujian, sampel CFRP-A dan CFRP- B  dikondisikan  pada  suhu  23℃  dengan  kelembapan  ( relative  humidity )  50%  selama  lebih  dari  40  jam.  Pengujian CFRP-A  dan  CFRP-B  dilakukan  dengan  kecepatan  dua  mm/menit  menggunakan  mesin  Shimadzu  AG-X  Plus berkapasitas 50 kN seperti pada Gambar 2. CFRP diuji untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam desain perkuatan pada balok.
Gambar 1. Geometri sampel CFRP
Gambar 2. Mesin pengujian tegangan tarik
Setelah spesimen diuji, data yang didapatkan dari pengujian akan digunakan sebagai data perkuatan elemen struktur. Untuk menghitung kekuatan CFRP dalam menahan lentur, dapat digunakan Persamaan 1, sedangkan untuk perkuatan geser dapat menggunakan Persamaan 2 (ACI Committee 440, 2017).
M nf = A f  × f fe × (d f - β 1 c 2 ) (1)
dengan M nf = kuat lentur ( kN-m), A f = luas permukaan CFRP (mm 2 ), d f = tinggi balok (mm), β 1 = koefisien, c = posisi garis netral
V f = A fv× f fe (sinα + cosα) d fv s f (2)
dengan V f = kuat geser ( kN-m), A fv = luas area geser CFRP (mm 2 ), d fv = tinggi balok (mm), s f = jarak antara CFRP
Penelitian ini dimulai dengan studi literatur untuk mengumpulkan informasi dari  berbagai  referensi, seperti artikel jurnal ilmiah, code , dan buku yang relevan dengan penelitian ini. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengumpulan data yang diperlukan untuk implementasi desain pada elemen struktur. Data ini mencakup dimensi elemen struktur, ukuran tulangan, serta nilai momen dan geser. Setelah data-data tersebut terkumpul, benda uji CFRP dibuat untuk melakukan pengujian tarik dan modulus elastisitas dengan tujuan untuk mendapatkan nilai-nilai properti benda uji CFRP tersebut. Data properti mekanis yang diperoleh dari pengujian kemudian diolah dan diperiksa sebelum diimplementasikan pada elemen struktur. Selanjutnya, hasil implementasi pada elemen struktur dianalisis sesuai dengan flowchart seperti pada Gambar 3.
Studi Mechanical  Properties Material Carbon  Fiber Reinforced Polymer Produk Lokal
Gambar 3. Flowchart tahapan penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Material yang diuji terdiri dari dua produk yang berbeda, yaitu CFRP-A dan CFRP-B. CFRP-A adalah material impor yang telah beredar di pasaran Indonesia dan sudah sering digunakan, sedangkan CFRP-B merupakan material lokal. Pengujian  yang  dilakukan  meliputi  tegangan  tarik  dan  modulus  elastisitas  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  data properti  yang  akan  digunakan  dalam  desain  perkuatan  elemen  struktur  balok.  Tabel  1  di  bawah  ini  berisi  data pengujian CFRP-A yang terdiri dari lima spesimen. Data properti tersebut akan digunakan dalam implementasi desain pada elemen struktur balok.
Mulai Studi Literatur Pengolahan Data Cek Selesai Analisis Hasil Pengumpulan Data Pembuatan Benda Uji CFRP

## Pengujian CFRP
1. Pengujian Tegangan Tarik 2. Pengujian Modulus Elastisitas
Implementasi Hasil NO YES
Tabel 1. Data pengujian CFRP-A Nama Modulus elastisitas (MPa) Beban maksimal (N) Tegangan maksimal (MPa) Regangan putus (%) 1A 42308,300 10110,900 1049,720 2,864 2A 35483,700 10597,300 1172,250 3,523 3A 43809,400 11585,600 1200,380 3,083 4A 33124,900 10015,700 1074,550 3,300 5A 41799,100 11786,700 1243,130 3,323 Rata- rata 39305,080 10819,240 1148,006 3,218
Berdasarkan  hasil  pengujian  sebagaimana  tercantum  dalam  Tabel  1,  dapat  diketahui  tegangan  tarik  CFRP-A meningkat seiring dengan beban yang dapat ditahan. Pada spesimen 5, CFRP-A mencapai nilai tegangan tarik tertinggi sebesar 1243,130 MPa, sementara modulus elastisitas tertinggi terdapat pada spesimen 3 dengan nilai 43809,400 MPa. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan laju regangan berhubungan dengan peningkatan modulus elastisitas pada  sampel  CFRP-A  dan  menunjukkan  adanya  deformasi  elastik  yang  linier.  Data  yang  terdapat  dalam  Tabel  1, termasuk modulus elastisitas, tegangan, dan regangan saat putus, akan digunakan sebagai data perkuatan untuk elemen struktur balok.
Selanjutnya, Tabel 2 memperlihatkan hasil pengujian CFRP-B yang terdiri dari  lima spesimen.  Data tersebut akan digunakan dalam implementasi pada elemen struktur balok.
Tabel 2. Data pengujian CFRP-B Nama Modulus elastisitas (MPa) Beban maksimal (N) Tegangan maksimal (MPa) Regangan putus (%) 1B 11843,100 10018,300 351,058 3,016 2B 14302,100 11030,500 494,682 3,664 3B 12526,200 10872,100 322,870 2,892 4B 11307,900 11757,300 391,942 3,516 5B 17258,700 10367,000 378,911 2,777 Rata- rata 13447,600 10809,040 387,893 3,173
Berdasarkan hasil pengujian yang tertera dalam Tabel 2, dapat diketahui bahwa tegangan tarik CFRP-B meningkat seiring dengan beban yang dapat ditahan. Pada spesimen 2, CFRP-B mencapai nilai tegangan tarik tertinggi sebesar 494,682 MPa, sementara modulus elastisitas tertinggi terdapat pada spesimen 5 dengan nilai 17258,700 MPa. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan laju regangan berhubungan dengan peningkatan modulus elastisitas pada sampel  CFRP-B.  Data  tersebut  juga  menunjukkan  adanya deformasi  elastik yang  linier. Data  yang  terdapat  dalam Tabel  2,  termasuk  modulus  elastisitas,  tegangan,  dan  regangan  saat  putus,  akan  digunakan  sebagai  data  perkuatan untuk elemen struktur balok.
Grafik stress-strain CFRP-A  dan  CFRP-B  dapat  dilihat  pada  Gambar  4.  Pada  grafik  tersebut,  CFRP-A  akan disimbolkan dengan garis putus-putus.
Studi Mechanical  Properties Material Carbon  Fiber Reinforced Polymer Produk Lokal

## Gambar 4. Grafik Stress-Strain CFRP
Gambar  4  memperlihatkan  hubungan  linier  antara  tegangan  dan  regangan,  di  mana  semakin  tinggi  tegangan  yang diberikan, semakin besar regangan yang terjadi. Material karbon termasuk dalam kategori material yang bersifat brittle yang dapat terlihat pada hasil pengujian grafik pada spesimen A dan B, di mana kedua spesimen tersebut mengalami putus setelah mencapai tegangan maksimum.
Data properti hasil uji tarik dan modulus CFRP-A dan B, diimplementasikan untuk desain perkuatan balok existing dengan  ukuran  300  x  750  mm,  bentang  6-meter  dan  memiliki  momen  aktual  sebesar  255,978  kNm.  Akibat penambahan beban, balok tersebut membutuhkan perkuatan lentur pada momen positif lapangan dan momen negatif tumpuan balok. Hasil analisis elemen balok dengan program komputer menunjukkan  nilai momen yang diperlukan mengalami peningkatan menjadi 313,126 kNm. Oleh karena itu, elemen struktur balok membutuhkan perkuatan lentur untuk mengatasi kekurangan momen sebesar 57,148 kNm. Perkuatan akan dilakukan dengan menggunakan CFRP. Informasi mengenai data properti lentur balok dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Asumsi perkuatan lentur
Properties Lentur Balok f ' c 17 MPa b 300 mm h 750 mm Selimut beton 40 mm Tulangan utama 19 mm d 690,5 mm n 4 Sengkang 10 mm Kuat leleh (fy) 400 MPa Modulus elastisitas tulangan 200000 MPa Gaya dalam lentur (Mu) 313,126 kNm Kekuatan lentur nominal (øMn) 255,978 kNm
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 0 0.5 1 1.5 2
2.5 3 3.5 4 4.5 5 Str es s (MPa) Strain (%) 1B 2B
3B 4B 5B 1A 2A
3A
4A 5A
Gaya geser pada balok yang sama dalam kondisi existing adalah sebesar 291,089 kN. Akibat penambahan beban balok membutuhkan  perkuatan  geser  pada  area  tumpuan  kanan  dan  kiri.  Hasil  analisis  elemen  balok  dengan  program komputer menunjukkan nilai gaya geser yang diperlukan meningkat menjadi 313,901 kN. Oleh karena itu, elemen struktur balok membutuhkan perkuatan geser untuk mengatasi kekurangan gaya geser sebesar 22,812 kN. Perkuatan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan CFRP. Informasi mengenai data properti geser balok tertera pada Tabel 4.
Tabel 4. Asumsi perkuatan geser Properties Geser Balok Mutu beton 17 MPa Lebar balok 300 mm Tinggi balok 750 mm Selimut beton 40 mm Tulangan utama 19 mm d 690,5 mm Tebal pelat lantai 120 mm Tulangan geser 2D10-150 Kuat leleh (fy) 400 MPa Gaya dalam geser (Vu) 313,901 kN Kekuatan geser nominal (øVn) 291,089 kN
Data-data properti pada Tabel 3 dihitung menggunakan  Persamaan 1 sehingga didapatkan hasil peningkatan lentur sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel 5. Perhitungan perkuatan lentur

## Flexural Strength
Sampel Layers Mu existing (kNm)  Mu butuh (kNm)  Mu setelah diperkuat (kNm)  Peningkatan (%) CFRP-A 2 260,556 313,126 352,874 35,431 CFRP-B 2 260,556 313,126 316,613 21,515
Untuk memperkuat elemen struktur balok dengan kuat lentur sebesar 255,978 kNm, digunakan dua jenis CFRP, yaitu CFRP-A dan CFRP-B. Berdasarkan hasil analisis didapatkan  tebal CFRP dibutuhkan untuk perkuatan lentur balok sebesar  2  mm,  di  mana  tebal  CFRP  yang  dipasang  sebesar  1  mm  per  lapis  sehingga  dibutuhkan  2  lapisan  CFRP. Setelah  dilakukan  perkuatan  lentur,  kapasitas  lentur  balok  dengan  CFRP-A  menjadi  352,874  kNm,  meningkat 35,431%.  Sementara  itu,  dengan  CFRP-B,  kapasitas  lentur  balok  meningkat  menjadi  316,613  kNm  dengan peningkatan sebesar 21,515%. Peningkatan kekuatan lentur lebih besar pada CFRP-A dibandingkan dengan CFRP-B karena  nilai  modulus  elastisitas  dan  tegangan  tarik  CFRP-A  yang  lebih  tinggi  sehingga  CFRP-A  meningkatkan kekuatan lentur secara lebih efektif dibandingkan dengan CFRP-B.
Selanjutnya, untuk perkuatan geser, data properti yang terdapat pada Tabel 4 dihitung menggunakan  Persamaan 2. Hasil peningkatan geser tersaji pada Tabel 6.
Tabel 6. Perhitungan perkuatan geser

## Shear Strength
Sampel Layers Vu existing (kN) Vu butuh (kN) Vu setelah diperkuat (kN) Peningkatan (%) CFRP-A 2 291,089 313,901 381,756 31,147 CFRP-B 2 291,089 313,901 364,308 25,154
Untuk elemen struktur balok dengan kuat geser sebesar 291,089 kN, dilakukan perkuatan geser pada elemen struktur tersebut. CFRP-A meningkatkan kapasitas geser menjadi 381,756 kN  atau meningkat sebesar 31,147%. Sementara itu,  dengan  penggunaan  CFRP-B,  kapasitas  geser  meningkat  menjadi  364,308  kN  dengan  persentase  peningkatan
Studi Mechanical  Properties Material Carbon  Fiber Reinforced Polymer Produk Lokal
sebesar 25,154%. Peningkatan kekuatan geser lebih signifikan pada CFRP-A dibandingkan dengan CFRP-B karena nilai modulus elastisitas dan tegangan tarik CFRP-A yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan kekuatan geser CFRP-A menjadi lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan CFRP-B.
Setelah kebutuhan perkuatan lentur dan geser dihitung, maka selanjutnya adalah mengaplikasikan perkuatan elemen struktur balok dengan CFRP seperti terlihat pada Gambar 5.

## Gambar 5. Implementasi perkuatan lentur dan geser CFRP
Gambar  5  adalah  implementasi  perkuatan  CFRP-A  pada  elemen  struktur  balok  yang  mengalami  kekurangan  pada momen positif lapangan dan momen negatif tumpuan sehingga perkuatan lentur elemen struktur balok dilakukan di sisi atas dan bawah badan balok, sedangkan pada perkuatan geser dilakukan pada area tumpuan kiri dan kanan elemen struktur balok.
Gambar implementasi hanya menampilkan CFRP-A karena hasil CFRP-A lebih baik untuk perkuatan lentur dan geser. Namun  CFRP  B  boleh dipertimbangkan untuk  digunakan karena  lebih  murah  dan  selisih  kapasitas  terutama  geser tidak terlalu signifikan secara volume kebutuhan apabila diimplementasikan kedalam perkuatan balok.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil  pengujian  terhadap  modulus  elastisitas  dan  tegangan  tarik  menunjukkan  bahwa  CFRP-A  (impor)  memiliki keunggulan  dibandingkan  dengan  CFRP-B  (lokal).  Dalam  implementasi  desain  perkuatan  lentur  pada  balok, penggunaan CFRP-A dan CFRP-B menunjukkan selisih peningkatan yang signifikan. CFRP-A memiliki peningkatan yang  lebih  besar  dalam  perkuatan  lentur  balok  dibandingkan  dengan  CFRP-B  dengan  selisih  sebesar  13,916%. Sedangkan pada perkuatan geser, sama halnya CFRP-A juga lebih unggul dari CFRP-B  yaitu peningkatan sebesar 5,993%. Namun, dengan selisih peningkatan geser hanya sebesar 5,993% pada CFRP-B dengan pertimbangan biaya yang  relatif  lebih  ekonomis  dan  untuk  meningkatkan  industri  dalam  negeri,  CFRP-B  sebagai  produk  lokal  dapat dipertimbangkan penggunaannya pada perkuatan geser.

## Saran
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk pengujian eksperimental penggunaan CFRP lokal pada berbagai elemen struktur, seperti elemen balok dan kolom.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbood, I. S., Odaa, S. A., Hasan, K. F., & Jasim, M. A. (2021). Properties evaluation of fiber reinforced polymers and their constituent materials used in structures  - A review. Materials Today: Proceedings , 43 , 1003–1008. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.07.636
ACI Committee 440. (2017). 440.2R-17: Guide for the design and construction of externally bonded FRP systems for strengthening concrete structures. Technical Documents .
Ahmed, A., Guo, S., Zhang, Z., Shi, C., & Zhu, D. (2020). A review on durability of fiber reinforced polymer (FRP) bars reinforced seawater sea sand concrete. In Construction and Building Materials (Vol. 256). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119484
Chen, A. Y., Baehr, S., Turner, A., Zhang, Z., & Gu, G. X. (2021). Carbon-fiber reinforced polymer composites: A comparison  of  manufacturing  methods  on  mechanical  properties. International  Journal  of  Lightweight Materials and Manufacture , 4 (4), 468–479. https://doi.org/10.1016/j.ijlmm.2021.04.001
Reid,  E.  R.  E.,  Bilotta,  A.,  Bisby,  L.,  &  Nigro,  E.  (2014).  Mechanical  properties  of  fibre  reinforced  polymer reinforcement for concrete at high temperature. 8th International Conference on Structures in Fire , 2 , 1227– 1234.
Setiawan, A. M., Muhammad, A., Padli, N., Ali, M. Y., Bachtiar, E., Tandioga, V., & Fitriany, C. N. (2020). Perilaku lentur balok beton pada kombinasi daerah geser dan tarik yang menggunakan material FRP sebagai perkuatan eksternal di lingkungan ekstrim. In Indonesian Journal of Fundamental Sciences (Vol. 6, Issue 2). Shetty, S., Pinkard, B. R., & Novosselov, I. V. (2022). Recycling of carbon fiber reinforced polymers in a subcritical acetic acid solution. Heliyon , 8 (12), e12242. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12242 Sudarsana, I. K., & Sutapa, A. A. G. (2007). Perkuatan kolom bulat beton bertulang dengan lapis glass fiber reinforced polymer (GFRP). Jurnal Ilmiah Teknik Sipil , 11 (1), 1–9.
Sumargo, Ruslan, U., & Rifqi, M. (2014). Kapasitas penggunaan carbon fiber reinforced polymer (CFRP) berlapis banyak terhadap perkuatan lentur struktur balok beton bertulang. Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar , 5 , 126–133.
Wibowo, A. P. S. (2022). Strategies to increase the utilization of products MSEs post enactment of concerning job creation act.
Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara , 7 (2). https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/article/view/135
Widyaningsih, E., Herbudiman, B., & Hardono, S. (2016). Kajian eksperimental kapasitas sambungan material fiber reinforced polymer. RekaRacana: Jurnal Teknil Sipil , 2 (3), 29.
Studi Mechanical  Properties Material Carbon  Fiber Reinforced Polymer Produk Lokal